966 



Die Herstellung einer dem Na -Silicat No. 2 a — 2d ent- 

 sprechenden K-Verbindung gelang nicht. Es wurden 78 Stunden 

 lang im Digestor bei 200° erhitzt: 



No. 6. Eläolith mit Lauge von 64 pCt. K H ; runde 

 Körner. 



No. 6a. Silicat No. 2d mit K 2 C0 3 -Lösung (30 pCt.); 

 kleine Säulen. 



No. 6 b. No. 2 c mit KCl -Lösung; kleine Säulen, die 

 wahrscheinlich mit den früher (1883, pag. 587, No. 6b) ana- 

 lysirten identisch sind. Zusammensetzungen von No. 6 und 6 a 

 durch die Formel K 2 A1 2 3 2 Si0 2 ausdrückbar. 



H 2 



Si0 2 



A1 2 3 



K 2 



Na 2 



CaO . 



KCl . 



No. 6. 



No. 6a. 



No. 6b. 



0,53 



1,46 



5,00 



36,35 



37,12 



33,97 



32,80 



31,88 



28,83 



30,32 



28,88 



21,47 





2,43 





0,66 



0,90 







6,83 



100 



100 



99,43 



Ebenso vergeblich waren alle Versuche, eine dem Na- 

 Silicat No. 3a — g entsprechende K- Verbindung zu erhalten. 

 Es wurden KHO , SiO , und H,0 in dem Verhältniss zusam- 

 mengebracht, dass die Zusammensetzung der Lösung sich durch 

 die Formel K 2 Si0 2 8H 2 ausdrücken Hess; mit dieser 

 Lösung wurden folgende Stoffe 100 Stunden bei 200° erhitzt: 



No. 7. Das in der früheren Arbeit (1883, pag. 579) ana- 

 lysirte Silicat No. 1 (Hydrat eines Na-Anorthits). 



No. 7 a. Eläolith. 



No. 7 b. Silicat No. 2. 



Alle Producte waren amorph. Das Silicat No. 3 a mit 

 K 2 C0 3 -Lösung (30 pCt.) erhitzt, gab das in kleinen Säulen 

 krystallisirende Silicat No. 7c; wird statt K 2 C0 3 - KCl-Lösung 

 genommen, so verläuft die Umsetzung verwickelt, es addirt 

 sich KCl zum Silicat, während etwas Na 2 Si0 3 abgespalten 

 wird; der Versuch soll wiederholt werden. 



No. 7. No. 7a. No. 7b. No. 7c. 



H 2 . . 



. . 0,54 



1,06 



1,08 



1,36 



Si0 2 . . 



. . 37,60 



38,96 



38,21 



38,30 



A1 2 3 . 



. . 31,80 



31,73 



31,38 



31,60 



CaO . . 





0,39 







K 2 . . 



29,38 



29,46 



29,17 



28,74 





99,32 



101,60 



99,84 



100 



